42 
E. Cohen : Das Meteor eisen oon Millers Run etc. 
I 
II 
IP 
ll b 
IP | IP 
Angew. Subst. 
0 7275 
2.5036 
3.2334 
) 
1 
Pe 
92.81 
93 38 
93.38 93.07 
Ni 
4.66 
5.89 
5.89 ^ 5.68 
Co 
0.40 
1.24 
1.24 120 
Cu 
0.03 
0.049 
0 05 0.05 
Mn 
0.14 
Cr 
0.072 
0.021 
0 02 
S 
0.04 
0.07 
P 
0.25 
0.15 
0.15 
Chrom it 
0.07 
0.07 1 
98.33 
100.87 100.00 
Aus II ergibt sich als mineralogische Zusammensetzung 
des untersuchten Stücks: 
Nickeleisen 
98.78 
Schreibersit 
0.96 
Troilit 
0.14 
Daubreelith? 
0 05 
Chrom it 
0.07 
100 00 
2. Nickel Smaragd auf Kostrinde von lVcrcline Dnieprowsk. 
Von Herrn Professor Ward erhielt ich zwei unvollkom¬ 
men schiefrige oder wenigstens sich leicht plattenförmig ab¬ 
sondernde Stückchen Rostrinde von Werchne Dnieprowsk. 
Auf einigen Absonderungsflächen sitzen kleine Tafeln oder 
feinschuppige Aggregate eines smaragdgrünen Minerals, wie 
ich es bisher auf keiner Rostrinde beobachtet habe. Das¬ 
selbe zeigt kräftigen, etwas fettartigen Glanz und wird in 
dünnen Blättchen lichtgrün, in dickeren prächtig smaragdgrün 
durchsichtig; die Doppelbrechung ist schwach, Pleochroismus 
nicht wahrnehmbar. Unter dem Mikroskop erscheinen die 
Partikel ganz umegelmässig begrenzt, frei von irgend welchen 
Rissen und von idealer Reinheit; es fehlt also jegliche An¬ 
deutung von Spaltbarkeit. Die Boraxperle gibt kräftige Nickel- 
reaction; beim Glühen färben sich die Blättchen dunkel, und 
bei der Behandlung mit Salzsäure entwickelt sich schon in 
der Kälte Kohlensäure, während beim Erwärmen leicht 
Lösung stattfindet. 
Alle beobachteten Eigenschaften stimmen vollständig mit 
denjenigen des Nickelsmaragd aus Pennsjlvanien überein 
welcher zum Vergleich genau ebenso geprüft wurde. 
